162 
DE L’ARGENT. 
submergée a dégagé trace de gaz. Ce résultat étant atteint, la capsule de 
platine a été descendue avec précaution dans la corbeille immergeant dans 
l’eau de la cucurbite qui, après avoir été portée à l’ébullition, était à peine 
refroidie. On a fait bouillir ensuite, pendant quelques minutes, l’eau de la 
cucurbite pour chasser l’air adhérent à la paroi externe de la capsule de 
platine reposant dans la corbeille submergée. On a procédé enfin au refroi¬ 
dissement rapide de tout le système. la pesée hydrostatique, on a obtenu 
les résultats suivants : 
gr. 
Poids dans l’air de l’argent pulvérulent.52,068 
Perte de poids dans l’eau. 5,013 
Température de l’eau. 17°,6 
Baromètre réduit à 0°. 0 m ,76'1.51 
Température de l’air de la balance. ...... 17°,0 
Point de rosée de l’air de la balance.14°,1 
D 0 = 10,365 442 V 0 = 0,096 474 4 
2° Argent pulvérulent provenant de la réduction du chlorure d’argent 
pur par une solution bomlla.ii le d’hydroxyde de sodium à 10 °/ 0 et de sac¬ 
charose. Le métal réduit, après un lavage à l’eau et un traitement subsé¬ 
quent à l’eau acidulée à l’acide acétique pur, suivi d’un lavage à l’eau 
ammoniacale, a été séché dans un vase d’argent à la température de 150° 
et refroidi ensuite à l’air sec. Pour la pesée hydrostatique, on a suivi le 
mode indiqué ci-dessus n° 1, lillera b, et l’on a obtenu les résultats suivants : 
S r - 
Poids de l’argent pulvérulent dans l’air. 43,447.2 
Perte de poids dans l’eau. 4,117 
Température de l’eau.18°,4 
Baromètre réduit à 0°. 0 m ,762.53 
Température de l’air de la balance.18° 
Point de rosée de l’air de la balance.11°,45 
D 0 = 10,459 163 V 0 = 0,095 609 9 
3° Argent pulvérulent provenant de la réduction, à 70°, d’une solution 
ammoniacale d’azotate d’argent par un excès de solution ammoniacale de 
sulfite cuivreux. Le métal, préparé en 4 861, était d’une ténuité extrême. 
Après avoir été mis successivement en digestion avec de l’eau contenant 
